Rubens: Über die Brechungsexponenten einiger fester Körper 567 



vielen Fällen ist zweifellos auch jenseits 300 u noch eine merkliche 

 Dispersion vorhanden. Dagegen ist das Bestehen von Dispersion in 

 dem Spektralgebiet zwischen den Schwingungszahlen v = 5 X io 9 und 

 v = 3 x io 7 aus theoretischen Gründen unwahrscheinlich und wird auch 

 durch die vorliegenden Versuche nicht bestätigt. Die Differenzen, welche 

 zwischen den Zahlen der siebenten und achten Spalte bestehen, sind 

 höchst wahrscheinlich auf Beobachtungsfehler zurückzuführen. Diese 

 Unterschiede erreichen nur in zwei Fällen annähernd 4 Prozent, die 

 durchschnittliche Differenz beträgt weniger als 2 Prozent, was durch- 

 aus innerhalb der Fehlergrenzen beider Methoden liegt. Im allge- 

 meinen ergeben sich die beobachteten Werte der Dielektrizitätskon- 

 stanten für die höhere Schwingungszahl v = 5 X io 9 etwas kleiner. 

 Für die schweren Flintgläser mit hohen Dielektrizitätskonstanten, für 

 welche beide Methoden weniger genau sind, ist, wie zu erwarten 

 w r ar, der Unterschied am größten. 



Die in der letzten Horizontalreihe der Tabelle angegebenen Zah- 

 len beziehen sich auf die beobachteten Konstanten des Meßglases. 

 Das Reilexionsvermögen dieser Glassorte für die langwellige Strah- 

 lung des Auerstrumpfs und der Quecksilberlampe wurde in der frü- 

 her beschriebenen Weise zu 18.6 bzw. 19.1 Prozent gemessen und 

 hieraus das Reilexionsvermögen für die gereinigte Quecksilberdampf- 

 strahlung zu 19.3 Prozent berechnet 1 . Der hieraus sich ergebende 

 Brechungsexponent ist n, = 2.57, also n\ = 6.60. Auch die Dielek- 

 trizitätskonstante der Glassorte für 10 m lange Wellen wurde an einer 

 Reihe verschiedener Platten nach der LECHERSchen Methode bestimmt. 

 Der erhaltene Mittelwert 6.91 stimmt mit dem für kurze Wellen be- 

 obachteten » 2 = 6.85 befriedigend überein, ist jedoch beträchtlich 

 größer als der aus den optischen Messungen abgeleitete Wert n* = 6.60. 

 Auch bei dieser Glassorte scheint also noch eine merkliche anomale 

 Dispersion in dem jenseits 300 [x gelegenen Spektralbereich vorhanden 

 zu sein. Das gleiche wurde bekanntlich an der früher untersuchten 

 Spiegelglassorte beobachtet' 2 . 



1 Vgl. diese Berichte S. 1283 (1916). 



2 Für die früher untersuchte Spiegelglassorte hatte sich die Dielektrizitätskon- 

 stante 7.10 für 10 m lange HERTZSche Wellen ergeben; das Reflexionsvermögen für 

 die langwellige Quecksilberdampfstrahlung betrug 19. 9 Prozent, was einer Dielektri- 

 zitätskonstanten von 6.81 entspricht. 



Ausgegeben am 6. September. 



der Reichsdruckerei 



